Wagner^ über Glilhivachs in der Feuervergoldung. 305 



üeber das GIfihwachs in der Feuervergoldung; 



von 



Dr. Job. Rud. Wagner, 



üniversitäts - Professor in Würzburg. 



Das in der Feuervergoldung zur Ertlieilung der röth- 

 lichen Färbung angewendete Glühwachs besteht bekannt- 

 lich aus einem innigen Gemenge von gelbem Wachse 

 mit feingepulvertem Grünspan, zu welchem man in der 

 Regel etwas Bolus, gebrannten Alaun oder gebrannten 

 Borax setzt. Die Theorie der Anwendung des Glüh- 

 wachses ist folgende: Durch den Grünspan (essigsaures 

 Kupferoxyd) wird auf der Oberfläche des vergoldeten 

 Gegenstandes eine wirkliche rothe Karatirung erzeugt; 

 dies wird erreicht: 



1) dadurch, dass sich aus dem schmelzenden Gemenge 

 auf das Zink der Bronze Kupfer metallisch niederschlägt; 



2) dass unter Mitwirkung der Producte der trocknen 

 Destillation des Wachses und der Essigsäure (Kohlen- 

 wasserstoff, fein zertheilte Kohle u. s. w.) das erhitzte 

 Kupferoxyd des Grünspans zu Kupfer reducirt wird, 

 welches sich ebenso wie das auf dem Zink niederge- 

 schlagene Kupfer mit dem Gold zu der röthlichen Gold- 

 legirung verbindet. 



Die übrigen Stoffe dienen nur zur Verdünnung der 

 wirksamen Bestandtheile, obgleich einige Vergolder die 

 Beobachtung gemacht haben wollen, dass ein alaunhalti- 

 ges Glühwachs eine hellere Farbe gebe, als ein mit Borax 

 dargestelltes. Möglich daher, dass sich bei der Anwen- 

 dung von alaunhaltigem Glühwachse eine Aluminium- 

 Goldlegirung erzeugt. 



Das Glüh wachs, zu dessen Bereitung eine grosse 

 Anzahl sehr abweichender Vorschriften existirt, möchte 

 wohl vollständig durch ein Gemenge von indifferenten 

 Pulvern (Porcellanerde, Bolus, Specksteinpulver, Infu- 

 sorienerde) mit Kupferseife (stearin-, palmitin- und 

 ölsaurem Kupferoxyd) zu ersetzen sein, welche letztere 



